SUR LE FROTTEMENT. 659 
TABLEAU LXVII. 
106. Expériences sur le frottement de la fonte en mou- 
vement sur le fer. 
2 5| étendue | 2 Vs pornos | TENSION FoRCI RAPPORT|  £8 Ë 5 
Ê£ œ de MAUR on | moteur [lle corde) panne secte |rrotement] pourment lé 52 | à 
É Ë a 5 face de e. P' Le c ve = LH 7 = le pression Ë 2e 2 
Z 2 contact, l'enduit. mouvemen Rene Put o HE ë 
% T. RE 
1l0,0319| Suif. | 4 6| 49,25| 46,79| ». » | ».» 79| 0,098] » » |[mour-lenr 
2 id. 1 Re 88,25 16,53 4 » | 0,500 50,0 0 100 1,73 
3/- 1d. 85,25! 76,13| 3,68 |-0,543| 48,48| 0,098 ile 
4| td. 109,25] 94,44| 3,38 | 0,832] 52,04| 0,104 2,15 
5| td, 109,25| 93,36| 2,14 | 0,934| 45,73] o,091| 2,21 
Moyenne....| 0,098 
6| xd. 283,25|250,63| 3,04 | 0,658|116,46| 0,058| 1,98 
7| id. 61,25 54:97 4,10 | 0,487| 30,16| 0,060! 1,70 
8| id. 85,25| 73,85| 2,48 | o,800| 32,78| 0,065| 2,19 
9| id. 283,25|252,39| 3,36 | o,595|131,07| 0,065| 1,90 
3 Moyenne..…..| 0,063 
10| id. 451 ,25|408,62| 4,32 | 0,4621314,42| 0,155] 1,66 
II ns 85,28| 78,89! 8,64 | 0,231| 67,11| 0,135| 1,14 
12| id. 
121,25|107,77| 3,20 | 0,625| 95,92| o,151| 1,94 
Moyenne....| 0,143 
Observations. En comparant les résultats de ce tableau 
avec ceux du tableau LX , on voit que le frottement de la 
fonte sur le fer. avec enduit est sensiblement le même 
que celui du fer sur la fonte. 
Comme exemples et preuves à l'appui, je dépose avec 
. ce Mémoire les courbes minutes de plusieurs expériences 
du tableau ci-dessus, savoir : 
3°, 4° et 7° Expériences, courbes du mouvement: 
8° expérience, courbe du mouvement et courbe des 
tensions. 
9° expérience, courbe des tensions. 
83. 
